Title: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3482 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไส้ดินสอสี (แก้ไข ครั้งที่ 1)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
๓๔๘๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ.
๒๕๑๑
เรื่อง
แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไส้ดินสอสี
(แก้ไข ครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไส้ดินสอสี มาตรฐานเลขที่ ก. 1148-2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไส้ดินสอสี มาตรฐานเลขที่ มอก. 1148-2536 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๘๗๗
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ มอก.
1148-2536 เป็น มอก. 1148-2549

๒.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓.๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
๓.๓ ความคงคนของสีต่อแสง
เมื่อทดสอบตามข้อ ๗.๓ แล้ว ค่าการเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นทดสอบต้องไม่ต่ำกว่าเกรย์สเกลระดับ
๓

๓.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓.๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
๓.๔ สารเป็นพิษ
ไส้ดินสอสีต้องปราศจากสารเป็นพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเมื่อทดสอบปริมาณโลหะหนักตาม
ISO 8124-3 Safety of toys-Part 3 : Migration
of certain elements (ฉบับล่าสุด) แล้วปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่
๑
ตารางที่
๑ ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดได้
(ข้อ
๓.๔)

โลหะหนัก

เกณฑ์ที่กำหนด
mg/kg

พลวง
สารหนู
แบเรียม
แคดเมียม
โครเมียม
ตะกั่ว
ปรอท
ซีลีเนียม

60
25
1000
75
60
90
60
500

๔.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๒

๕.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๖.๒.๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
๖.๒.๔ การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบสารเป็นพิษ
๖.๒.๔.๑  ให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกัน จำนวน ๒ หน่วยภาชนะบรรจุแล้วชักตัวอย่างมาภาชนะบรรจุละ
๒ แท่ง โดยสุ่มเลือกสีที่แตกต่างกัน ถ้าตัวอย่างแต่ละสีไม่เพียงพอสำหรับการทดสอบ ให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกันและเป็นสีเดียวกับครั้งแรกเพิ่มเติม
ให้เพียงพอสำหรับการทดสอบและในการทดสอบให้แยกทดสอบแต่ละสีโดยใช้ตัวอย่างรวม
๖.๒.๔.๒  ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าไส้ดินสอสีรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
๗.๓ ความคงทนของสีต่อแสง
๗.๓.๑  เครื่องมือและอุปกรณ์
๗.๓.๑.๑  เครื่องเร่งสภาวะที่ใช้แสงคาร์บอนอาร์กหรือแสงซีนอนอาร์ก
๗.๓.๑.๒  เกรย์สเกลสำหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงสี
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 14 การใช้เกรย์สเกล
มาตรฐานเลขที่ มอก. 121 เล่ม 14
๗.๓.๑.๓  ผ้าสีมาตรฐาน ๒ ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก) มาตรฐานเลขที่ มอก. 121 เล่ม
2 มีรูปร่างและขนาดอย่างเดียวกับชิ้นทดสอบตามข้อ ๗.๓.๒
๗.๓.๑.๔  กระดาษวาดเขียนที่มีน้ำหนักมาตรฐาน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร
ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน มาตรฐาน
เลขที่ มอก. 287
๗.๓.๑.๕  กระดาษทึบแสง หรือวัสดุทึบแสงอย่างอื่น เช่น
แผ่นอะลูมิเนียมบาง แผ่นกระดาษแข็งหุ้มด้วยอะลูมิเนียมเปลว
๗.๓.๒  การเตรียมชิ้นทดสอบ
นำไส้ดินสอสีตัวอย่างไปวาดหรือระบายสีบนกระดาษวาดเขียนที่วางอยู่บนกระจกอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
โดยทำซ้ำๆ กันในทิศทางซ้ายและขวา ขึ้นบนและลงล่าง แล้วตัดเป็นชิ้นทดสอบขนาดที่เหมาะสมสำหรับการผึ่งแสงในเครื่องเร่งสภาวะ
และการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงสีด้วยเกรย์สเกล
๗.๓.๓  วิธีทดสอบ
๗.๓.๓.๑  นำชิ้นทดสอบและผ้าสีมาตรฐาน ๒ ไปผึ่งแสงในเครื่องเร่งสภาวะ*
โดยวางชิ้นทดสอบและผ้าสีมาตรฐาน ๒ เรียงกัน และใช้กระดาษทึบแสงปิดชิ้นทดสอบและผ้าสีมาตรฐาน
๒ ไว้ครึ่งหนึ่ง (ดูรูปที่ ๑)
หมายเหตุ * หมายถึง ให้ใช้อุณหภูมิแบล็ก-พาเนล ( ๓๗
± ๕) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกินร้อยละ ๕๐
๗.๓.๓.๒  สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของผ้าสีมาตรฐาน ๒ เป็นระยะๆ
และเมื่อผ้าสีมาตรฐาน ๒ มีค่าการเปลี่ยนแปลงสีเท่ากับเกรย์สเกลระดับ ๔ ให้ยุติการผึ่งแสง
๗.๓.๓.๓  นำชิ้นทดสอบไปประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงสีด้วยเกรย์สเกล
๗.๓.๔  การรายงานผล
รายงานค่าการเปลี่ยนแปลงสีของชิ้นทดสอบ

รูปที่
๑ การวางเรียงชิ้นทดสอบและผ้าสีมาตรฐาน ๒
(ข้อ
๗.๓.๓.๑)

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นันทนา/ผู้จัดทำ
๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๙

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๖๘ ง/หน้า ๒๕/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙